vo A R G 



poterie de ferre, et dont la couverte est brune, jaune ou 

 ïnême verdâtre, est de toutes les poteries la plus mauvaise : 

 non -seulement sa pâte est grossière, poreuse et fragile, 

 mais sa couverte est souvent dangereuse ; elle est presque 

 entièrement composée d'oxide de plomb fondu et quel- 

 quefois mêlé ou d'oxide de cuivre ou d'oxide de manga- 

 nèse. Si on laisse séjourner dans de pareils vases des ali- 

 mens acides , si on y fait chauffer fortement des graisses , 

 la couverte en t&i attaquée , et le plomb communique aux 

 alimens ses propriétés délétères. 



Cette qualité nuisible de la couverte ajoute donc aux 

 înconvéniens de cette faïence ; le seul avantage qu'elle 

 présente, c'est d'aller facilement au feu sans se casser, 

 et d'être à un prix très-bas : elle doit ce dernier avantage 

 au peu de combustible qu'il faut employer pour la cuire, 

 en raison de la grande fusibilité de sa couverte. 



La préparation et l'application des couvertes dont on 

 vient de parler, n'exigent pas de grands soins. On prend de 

 Foxide jaune de plomb (litharge), ou même du sulfure de 

 plomb, qui donnent une couverte d'un jaune transparent 

 ^et sale : on ajoute quelquefois à ces substances de l'oxide 

 de manganèse ou de l'oxide de fer, qui donnent une cou- 

 leur brune , ou de l'oxide de cuivre , lorsque la litharge n'en 

 contient pas naturellement; c'est ce qui produit la couverte 

 ou vernis vert de certaines poteries. On broie ces matières, 

 on- les suspend dans l'eau, et on y plonge \e& pièces. 



Les potiers, qui ne font que des poteries fort communes 

 et ordinairement très - mauvaises , emploient un procédé 

 plus simple, sujet à bien des inconvéniens. Ils laissent 

 simplement, sécher leurs pièces, sans leur donner une cuis- 

 son préalable; ils les trempent alors dans une eau qui tient 

 de l'argile fine en suspension et qu'on nomme eau grasse : 

 l'argile s'attache à la surface de la pièce ; on la saupoudre 

 alors de vernis et on la porte au four. La pâte se cuit , et 

 le vernis se fond au même feu. Ces procédés sont très- 

 économiques ; mais les pièces sont remplies de défauts. 



Lorsque les pièces ont reçu avant la couverte une pre- 



ière cuisson , les oxides métalliques dont nous avons parlé 

 et qui sont fixés à leur surface, se vitrifient SlU dernier feu,? 



